620 



J. M. VAN BEMMELEN. 



Tab. Y. 





Volum der 

 Holilraume, 

 die noch Was- 

 ser absorbiren. 



Spec. Gew. 



Berechnet 



Im Piknom. 



Die zwei St. 

 G. Tab. III. 



Nach 4 St. . . B L. 

 Danach 4 St. . . „ „ 

 Danach 1 St. . . B.O 

 Danach 4 St. . . „ „ 



43 8 % 



47% 

 43% 

 25% 



M 2 

 1,1° 

 1,2 4 

 1,6 3 



2,2 

 2,2 

 2,2 

 2,1 5 



Ein Stiick. 

 E. Tab. III. 



Nach 3 St. . . H.O. 

 Danach 3 St. . . „ 



12'% 

 0% 





Yiele klei- 

 nere Stiïcke. 



F. Tab. HT. 



Nach 7 St. . . H.O. 



9% 



1,9' 



2,1 6 



Ein ancleres Stiick (D Tab. III) ergab schon : 



Nach 3 St. . . H.O. | 0% | 2,2 | 2,2 



Bei dem Gel Nr 106 zeigt sich die Abschliessung von Hohlraumen 

 zweifelhaft oder nur in geringem Maasse, wie die Zahlen in der letzten 

 Spalte von Tab. Y ergeben. 



Obgleich die alten und modificirten Gels (mit hoherem Umschlags- 

 pmikte) ein schwàcheres Absorptionsvermogen besitzen, und ihre wa- 

 benformige Zellenwànde also das Imbibitionsvermôgen ieichter verlieren 

 als der frische Gel mit niedrigem Umschlagspunkte, so behalten die 

 erstgenannten Gels doch langer die Eigenschaft um nach wiederholter 

 Gliihung Wasser zu absorbiren oder einzusaugen ; besonders wenn dièse 

 Gels nicht feingerieben oder in kleine Kornchen verteilt sind, sondern 

 in Stiicken vorkommen. Dièse Eigenschaft ist dem zufâlligen Bestehen 

 und Entstehen von Hohlraumen grosserer Weite oder von Spalten zn 

 zu schreiben. 



Damit scheint mir die schon frùher beobachtete Unregelmassigkeit 



